title: Bitume routier
text: # Bitume routier
  
  Un bitume routier (paving bitumen en anglais, Straßenbaubitumen en allemand) est un bitume utilisé pour l’enrobage des granulats destinés à la construction et l'entretien des routes et des structures assimilées.
  
  ## Spécifications en Europe
  
  La norme européenne EN-12591 définit un cadre de spécifications applicables sur l’ensemble des pays d’Europe. Chaque pays a défini, selon ses conditions climatiques, les propriétés des bitumes routiers les plus adaptés. Celles-ci, choisies par un pays lors de la transcription de la norme, deviennent dès lors obligatoires dans ce pays.
  
  On distingue trois groupes de classes pour les bitumes routiers :
  
  * bitumes durs de pénétrabilité comprise entre 20 et 330 dixièmes de mm ;
  * bitumes semi-durs de pénétrabilité comprise entre 250 et 900 dixièmes de mm ;
  * bitumes mous spécifiés par leur viscosité cinématique à 60 °C.
  
  ### Bitumes durs
  
  Il existe 9 classes de bitumes durs.
  
  | Caractéristique | Unité | Essai normalisé | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe |
  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | Caractéristique | Unité | Essai normalisé | 20-30 | 30-45 | 35-50 | 40-60 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330 |
  | Pénétrabilité à 25 °C | (1/10 mm) | EN 1426 | 20-30 | 30-45 | 35-50 | 40-60 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330 |
  | Point de ramollissement bille et anneau | (°C) | EN 1427 | 55 à 63 | 52 à 60 | 50 à 58 | 48 à 56 | 46 à 54 | 43 à 51 | 39 à 47 | 35 à 43 | 30 à 38 |
  | Résistance au durcissement RTFOT à 163 °C | | EN 12607-1 | | | | | | | | | |
  | — Perte de masse au chauffage (163 °C, 5 h) | % | EN 12607 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
  | — Pénétrabilité restante après durcissement, minimum | % | EN 1426 | 55 | 53 | 53 | 50 | 50 | 46 | 43 | 37 | 35 |
  | — Point de ramollissement après durcissement, minimum | °C | EN 1427 | 57 | 54 | 52 | 49 | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 |
  | Point d’éclair, minimum | °C | EN 22592 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |
  | Solubilité dans le tétrachloroéthylène $(C_2Cl_4)$ (%) | %(mm) | EN 12592 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
  
  ### Bitumes semi-durs
  
  Il existe 4 classes de bitumes semi-durs.
  
  | Caractéristique | Unité | Essai normalisé | Classe | Classe | Classe | Classe |
  | - | - | - | - | - | - | - |
  | Caractéristique | Unité | Essai normalisé | 250/330 | 330/430 | 500/650 | 650/900 |
  | Pénétrabilité à 15 °C | (1/10 mm) | EN 1426 | 70-130 | 90-170 | 140-260 | 180-360 |
  | Viscosité dynamique à 60 °C, minimum | Pa×s | EN 12596 | 18 | 12 | 7 | 4,5 |
  | Viscosité cinématique à 135 °C, minimum | $mm^2/s$ | EN 12595 | 100 | 85 | 65 | 50 |
  | Résistance au durcissement RTFOT à 163 °C | | EN 12607-1 | | | | |
  | — Perte de masse au chauffage | % | ou | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
  | — rapport de viscosité à 60 °C, maximum | % | EN 12607-3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
  | Point d’éclair, minimum | °C | EN 22719 | 180 | 180 | 180 | 180 |
  | Solubilité dans le tétrachloroéthylène $(C_2Cl_4)$ (%) | %(mm) | EN 12592 | 99 | 99 | 99 | 99 |
  
  ### Bitumes mous
  
  Il existe 4 classes de bitumes mous.
  
  | Caractéristique | Unité | Essai normalisé | Classe | Classe | Classe | Classe |
  | - | - | - | - | - | - | - |
  | Caractéristique | Unité | Essai normalisé | V1500 | V3000 | V6000 | V12000 |
  | Viscosité cinématique à 60 °C, minimum | $mm^2/s$ | EN 12595 | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-16000 |
  | Résistance au durcissement RTFOT à 120 °C | | EN 12607-2 | | | | |
  | — Perte de masse au chauffage | % | | 2 | 1,7 | 1,4 | 1 |
  | — rapport de viscosité à 60 °C, maximum | % | | 3 | 3 | 2,5 | 2 |
  | Point d’éclair, minimum | °C | EN 22719 | 160 | 160 | 180 | 180 |
  | Solubilité dans le tétrachloroéthylène $(C_2Cl_4)$ (%) | %(mm) | EN 12592 | 99 | 99 | 99 | 99 |
  
  ## Spécifications en France
  
  Cinq classes de bitumes fluidifiés sont définies dans la norme NF T 65-002.
  
  | Caractéristique | Unité | Essai normalisé | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe |
  | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | Caractéristique | Unité | Essai normalisé | 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 160-220 |
  | Pénétrabilité (25 °C, 100 g, 5 s) | (1/10 mm) | EN 1426 | 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 160-220 |
  | Point de ramollissement bille et anneau | (°C) | EN 1427 | 55 à 63 | 50 à 58 | 46 à 54 | 43 à 51 | 35 à 43 |
  | Résistance au durcissement RTFOT à 163 °C | | EN 12607-1 | | | | | |
  | — Perte de masse au chauffage (163 °C, 5 h) | % | EN 12607-1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
  | — Pénétrabilité restante après durcissement, minimum | % | EN 1426 | 55 | 53 | 50 | 46 | 37 |
  | — Point de ramollissement après durcissement, minimum | °C | EN 1427 | 57 | 52 | 48 | 45 | 37 |
  | — Augmentation du point de ramollissement, maximum | °C | EN 1427 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 |
  | Point d’éclair (appareil Cleveland) | °C | EN 22592 | 240 | 240 | 230 | 230 | 220 |
  | Solubilité dans le tétrachloroéthylène $(C_2Cl_4)$ (%) | cm | EN 12592 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
  | Teneur en paraffine | % | EN 12606-2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
  